SUR LA FORMATION ET LES METAMORPHOSES, ETC. 



133 



van der Kolk eut d'ailleurs l'obligeance de constater pour moi que ce 

 sel cristallise à haute température dans le système rhomboédrique, à basse 

 température dans le système rhombique. 



On voit donc que les systèmes cristallins de KN0 2 et TlNO z sont les 

 mêmes au-dessus comme au-dessous de leurs points de transformation 

 respectifs. 



Mon étude des phénomènes de solidification montre que ces sels se 

 mélangent aux hautes températures. Cette série de mélanges rhomboé- 

 driques (<z) n'est toutefois pas continue; à 182°, où le tout est solidifié, 

 il y a une lacune de 20 — 50 mol. % KN0 2 . 



Les deux nitrates se mélangent également dans la forme rhombique 

 (/3) stable à basse température; cela est, d'après Eock, indubitable. 

 Maintenant encore la série n'est pas continue; les limites de la lacune 

 ne sont toutefois pas exactement connues, et seulement étudiées à 25°. 



Ce qu'il nous importe de savoir, c'est comment les divers cristaux 

 mixtes passent du type rhomboédrique au type rhombique quand la 

 température s'abaisse. 



Comme la série ci tout aussi bien que la série (3 sont discontinues, 

 il est certain que l'on doit avoir ici un cas des types de transformation 

 III ou IY de M. Bakhuis Koozeboom. Les expériences ne tardèrent 

 pas à apprendre qu'un léger mélange du deuxième constituant abaisse 

 le point de transformation, aussi bien chez le KN0 2 que chez le TlNO ?) ; 

 c'est donc le type de transformation IY *) qui doit être réalisé ici. 



§ 3. Températures de transformation des cristaux mixtes 

 de KNO, et TlNO z . 



Les deux méthodes, celle de Bellati et Lussana, comme celle de 

 Eothmund, ont été également employées à la détermination des tempé- 

 ratures de transformation des cristaux mixtes. La méthode Bellati 

 réclame un fragment compact de cristaux mixtes, que l'on ne peut 

 obtenir que par solidification. 



Il était donc tout incliqué de faire d'abord l'essai de cette méthode 



*) Arch. Néerl, Sér. II, T. III. p. 455. 



